AFt phases
এএফটি পর্যায়গুলি কংক্রিটের হাইড্রেটেড (বা শক্ত) সিমেন্ট পেস্ট (এইচসিপি)-তে উপস্থিত ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট ফেরাইট ট্রাই-প্রতিস্থাপিত, বা ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট ট্রাই-প্রতিস্থাপিত পর্যায়গুলিকে বোঝায়। সিমেন্ট হাইড্রেশন পণ্যগুলিতে এ. এফ. এম এবং এ. এফ. টি পর্যায় ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট বিভিন্ন ধরনের অ্যানায়নের সংমিশ্রণে জটিল লবণ তৈরি করতে পারে। সিমেন্ট রসায়নে ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেটের দুটি সিরিজ জানা যায়ঃ এ. এফ. এম এবং এ. এফ. টি পর্যায়, যথাক্রমে মনো-বা ত্রি-প্রতিস্থাপিত একটি প্রদত্ত দ্বৈত অ্যানায়ন এক্স (যেমন। ,, বা একটি দ্বৈত অশুচিতা হোস্টিং যেমন.), বা একটি মনোভালেন্ট অ্যানায়নের দুটি ইউনিটের সাথে, যেমন। ,, বা একটি মনোভালেন্ট অশুচিতা হোস্টিং যেমন, বা।)। তাদের সাধারণ সূত্রগুলি যথাক্রমেঃ যার মধ্যে এন, হাইড্রেটে উপস্থিত জলের অণুর সংখ্যা, এ. এফ. এম পর্যায়ের জন্য 10 থেকে 12 এবং এ. এফ. টি পর্যায়ের জন্য প্রায় 32 এর মধ্যে থাকে। এএফটি পর্যায়গুলি সিমেন্ট ক্লিঙ্কারের গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রেশন পণ্য। ফেরিক আয়ন () দ্বারা অ্যালুমিনিয়াম আয়ন ()-এর সম্ভাব্য প্রতিস্থাপন বিবেচনা করার সময় এগুলি সাধারণ সূত্র সহ স্ফটিকাকার হাইড্রেট। এগুলি গঠিত হয় যখন ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট (, এছাড়াও উল্লেখ করা হয়েছে) একটি দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম লবণের () সাথে প্রতিক্রিয়া করে। এটি সাধারণত হয়, তবে যথাক্রমে সালফোঅ্যালুমিনেট বা কার্বোঅ্যালুমিনেটেরও জন্ম দিতে পারে। ট্রাই-সালফোঅ্যালুমিনেট প্রধান এবং সর্বাধিক পরিচিত এ. এফ. টি পর্যায় হল ইট্রিঙ্গাইট, যা একটি প্রাকৃতিক খনিজ হিসাবেও বিদ্যমান, যা 1874 সালে জার্মানির রাইনল্যান্ড-ফাল্জের এট্রিঙ্গেন-এর এট্রিঙ্গার বেলারবার্গ আগ্নেয়গিরির কাছে একটি ঘটনার জন্য প্রথম বর্ণনা করা হয়েছিল। ইট্রিঙ্গাইট ফরাসি রসায়নবিদের (1858-1922) অগ্রগামী কাজের সম্মানে 'ক্যান্ডলটের লবণ' নামেও পরিচিত, যিনি সিমেন্ট হাইড্রেশন অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ক্যালসিয়াম সালফো-অ্যালুমিনেট আবিষ্কার করেছিলেন। হেনরি লুই লে চ্যাটেলিয়ারও এএফটি পর্যায়গুলি চিহ্নিত করেছিলেন যখন তিনি ক্যান্ডলট আবিষ্কারের পরে সিমেন্ট হাইড্রেশন পণ্যগুলি তদন্ত করেছিলেন। বছরগুলিতে 1930-1940,25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের সিস্টেমটি জোন্স দ্বারা বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছিল। কংক্রিট রসায়নে, ইট্রিঙ্গাইট হল একটি হেক্সাকালসিয়াম অ্যালুমিনেট ট্রাইসালফেট হাইড্রেট, যা সাধারণ সূত্রের, বা, সিমেন্ট রসায়নবিদ স্বরলিপিতে C6A3H32 হিসাবেও সংক্ষিপ্ত। পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের মধ্যে উপস্থিত ক্যালসিয়াম সালফেটের সাথে ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেটের বিক্রিয়ার ফলে হাইড্র্রেটেড পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট সিস্টেমে ইট্রিঙ্গাইট গঠিত হয়। এট্রিনগাইট, এ. এফ. টি পর্যায় বা ()-এর সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রতিনিধি, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং সালফেটের স্টোইকিওমেট্রিক পরিমাণে প্রতিক্রিয়া করে জলীয় দ্রবণে সরাসরি সংশ্লেষিত করা যেতে পারে। সিমেন্ট ব্যবস্থায়, ইট্রিঙ্গাইটের উপস্থিতি ক্যালসিয়াম সালফেট এবং ট্রাই-ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেটের অনুপাতের উপর নির্ভর করে; যখন এই অনুপাত কম হয়, তখন প্রাথমিক হাইড্রেশনের সময় এট্রিঙ্গাইট তৈরি হয় এবং তারপর সংশ্লিষ্ট ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট মনোসালফেটে (এ. এফ. এম পর্যায় বা ()) রূপান্তরিত হয়। যখন অনুপাতটি মধ্যবর্তী হয়, এট্রিঙ্গাইটের শুধুমাত্র একটি অংশ এএফএম-এ রূপান্তরিত হয় এবং উভয়ই সহাবস্থান করতে পারে, যখন এট্রিঙ্গাইট উচ্চ অনুপাতে এএফএম-এ রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। ট্রাই-কার্বোলুমিনেট জোন্স (1938) এ. এফ. টি এবং এ. এফ. এম ক্যালসিয়াম কার্বোলুমিনেট হাইড্রেট পর্যায়ের অস্তিত্ব এবং কিছু আলোকীয় বৈশিষ্ট্যের কথা জানিয়েছেন। ফেল্ডম্যান এবং অন্যান্য। (1965) দেখিয়েছে যে এর হাইড্রেশন প্রতিক্রিয়া সংযোজন দ্বারা দমন করা যেতে পারে এবং এটি মূলত শস্যের পৃষ্ঠে ক্যালসিয়াম কার্বোলুমিনেট গঠনের কারণে হয়। প্রক্রিয়াটি কংক্রিটের ফ্ল্যাশ সেটিং প্রতিরোধ করার জন্য তার মিলিংয়ের সময় সিমেন্ট ক্লিঙ্কারের সাথে যুক্ত আরও দ্রবণীয় জিপসাম দ্বারা মুক্ত সালফেট আয়নটির মতোই। কার্লসন এবং বারম্যান (1960) এবং ক্লিয়েগারের (1990) মতে, কার্বনেট-এ. এফ. এম, মনোকার্বনেট এবং হেমিকার্বনেট, কার্বনেট-এ. এফ. টি, ট্রাইকার্বোঅ্যালুমিনেটের চেয়ে বেশি স্থিতিশীল। লোথেনবাখ এবং উইনফেল্ড (2006) তাপগতিবিদ্যার গণনাগুলি আরও ইঙ্গিত দেয় যে সামান্য পরিমাণে ক্যালসাইটের উপস্থিতিতে সাধারণ পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের প্রধান সাধারণ হাইড্রেশন পণ্যগুলির মধ্যে ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট মনোকার্বনেট (এ. এফ. এম) উপস্থিত থাকে, অন্যান্য হাইড্রেট, সি-এস-এইচ, পোর্টল্যান্ডাইট এবং ইট্রিঙ্গাইটের সাথে। ট্রাইকার্বোঅ্যালুমিনেট, (C6A3H32), এট্রিঙ্গাইটের (C6A3H32) সমতুল্য কার্বনেট। এটির একটি সমরূপ কাঠামো এবং একই সংখ্যক জল হাইড্রেশন অণু রয়েছেঃ 32। সংশ্লিষ্ট মনোকার্বোঅ্যালুমিনেট (সি4এএইচ11)-ও কম হাইড্রেটেডঃ মনোসালফোঅ্যালুমিনেটের জন্য 12-এর পরিবর্তে 11টি জলের অণু। ক্লিঙ্কার হাইড্রেশনের সময় এর প্রতিক্রিয়া সিমেন্ট ক্লিঙ্কারের চারটি প্রধান পর্যায়ের মধ্যে (আলাইটঃ, বেলাইটঃ,, এবং টেট্রাকালসিয়াম অ্যালুমিনো ফেরাইটঃ), ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট (:), সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল পর্যায় এবং এর হাইড্রেশন প্রতিক্রিয়াও সবচেয়ে এক্সোথার্মিক। জলবায়ুর হার নিয়ন্ত্রণ ও ধীর করার জন্য যদি কিছুই না করা হয়, তবে কংক্রিট সহজেই ফ্ল্যাশ সেটিং-এর অধীন হতে পারে, বিশেষত যদি গ্রীষ্মের সময় পরিবেষ্টনের তাপমাত্রা বাড়ানো হয়। এই কারণেই সিমেন্ট তৈরির জন্য গ্রাইন্ডিং প্রক্রিয়া চলাকালীন ক্লিঙ্কারের সাথে জিপসামের একটি ছোট সংযোজন (দ্রবণীয়তা) করা হয়। কংক্রিট তৈরির সময়, জিপসাম জলের সংস্পর্শে দ্রবীভূত হয়, মুক্ত হয় এবং আয়নগুলি দ্রবণে পরিণত হয়। এই আয়নগুলি হাইড্রেটিং শস্যের পৃষ্ঠে উপস্থিত অ্যালুমিনেট আয়নগুলির সাথে বিক্রিয়া করে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া অনুসারে কম দ্রবণীয় ইট্রিঙ্গাইটের একটি পাতলা অভেদ্য আবরণ তৈরি করেঃ ফলস্বরূপ, কণাগুলির পৃষ্ঠ কিছুটা প্যাসিভেশনের মধ্য দিয়ে যায়, কম অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে ওঠে এবং হাইড্রেশন প্রতিক্রিয়া ধীর হয়ে যায়। একটি অনুরূপ প্রভাব, যদিও কম স্পষ্ট, কম দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেটের উপস্থিতিতেও পাওয়া যেতে পারে। এ. এফ. টি-সালফেট-এ. এফ. এম-সালফেটের রূপান্তর সালফেট আয়নগুলির একটি বাহ্যিক উৎসের অনুপস্থিতিতে, এট্রিনজাইট (এ. এফ. টি)-এর এ. এফ. এম-এ রূপান্তর এবং তদ্বিপরীত তাপমাত্রা এবং কংক্রিটের ছিদ্রযুক্ত জলের পি. এইচ অবস্থার (আয়নগুলিতে ঘনত্ব) উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রক্রিয়া সহাবস্থান করতে পারে এবং এই রূপান্তরগুলি ব্যাখ্যা করতে পারে। একটি প্রথম প্রক্রিয়া সরাসরি তাপমাত্রা এবং পিএইচ-এর একটি ফাংশন হিসাবে প্রতিটি পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট তাপগতিবিদ্যার স্থায়িত্বের (দ্রবণীয়তাঃ দ্রবীভূতকরণ-বৃষ্টিপাত প্রতিক্রিয়া) উপর নির্ভর করতে পারে। আরেকটি প্রক্রিয়া সি-এস-এইচ পর্যায়ে সালফেট অ্যানায়নের শোষণের উপর নির্ভর করতে পারে। তাপমাত্রা এবং পিএইচ-এর সঙ্গে সি-এস-এইচ-এর শোষণ বৃদ্ধি পায়। উচ্চ টি, বা উচ্চ পিএইচ-এ, এই শোষণের কারণে, কংক্রিটের ছিদ্রের জল সালফেট অ্যানায়নে হ্রাস পায় এবং এ. এফ. টি (এট্রিঙ্গাইট)-এর সাপেক্ষে এ. এফ. এম গঠন করে। যখন টি, বা পিএইচ, সেটিং এবং শক্ত করার পরে কংক্রিটের শীতল হওয়ার কারণে বা জল দ্বারা কংক্রিটের কাঠামোর লিচিংয়ের কারণে হ্রাস পায় (নিমজ্জিত কংক্রিট উপাদান, যেমন একটি সেতুর স্তূপ), সালফেট আয়নগুলি শারীরিকভাবে সি-এস-এইচ-এর উপর শোষিত হয় কংক্রিটের ছিদ্রের জলে ছেড়ে দেওয়া হয় (শোষণ প্রক্রিয়া) এবং এএফটি (এট্রিঙ্গাইট) এর ধীর স্ফটিক বৃদ্ধির জন্য উপলব্ধ হয়। সাহিত্যে অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলিও প্রস্তাব করা হয়েছে, যেমন ক্লিঙ্কার দ্বারা সালফেট আয়নগুলির ধীর এবং বিলম্বিত মুক্তি। আয়রন (II) সালফাইডের জারণ, যেমন পাইরাইট (), বা পাইরহোটাইট (ফে (1-x) এস), কখনও কখনও নির্মাণ সমষ্টিতে উপস্থিত থাকে যা কংক্রিটের মধ্যে সালফেটের একটি অতিরিক্ত অভ্যন্তরীণ উৎসের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। একটি প্রক্রিয়া অগত্যা অন্যটিকে বাদ দেয় না কারণ সবগুলি সহ-বিদ্যমান থাকতে পারে। যদি বাহ্যিক সালফেট আক্রমণ (ই. এস. এ) তুলনামূলকভাবে সুপরিচিত হয়, তবে অভ্যন্তরীণ সালফেট আক্রমণের (আই. এস. এ) (বিলম্বিত ইট্রিঙ্গাইট গঠন, ডি. ই. এফ) জন্য কংক্রিটের অভ্যন্তরে কাজ করার প্রধান পদ্ধতির আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে কোনও ঐক্যমত্য নেই এবং প্রশ্নটি এখনও বিতর্কিত। তাপমাত্রার প্রভাব 65 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম তাপমাত্রায়, এট্রিঙ্গাইট (এ. এফ. টি) এ. এফ. এম-এর তুলনায় কম দ্রবণীয় এবং তাই এট্রিঙ্গাইট একটি বিশেষ উপায়ে অবক্ষেপিত হয়। প্রায় 65 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এট্রিঙ্গাইট এবং এ. এফ. এম-এর দ্রবণীয়তা একই রকম (প্রকৃতপক্ষে, এটি কংক্রিটের ছিদ্রযুক্ত জলের পিএইচ মানের উপরও নির্ভর করে, যা পরবর্তী বিভাগে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। 65 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে, এট্রিঙ্গাইট এ. এফ. এম-এর তুলনায় বেশি দ্রবণীয় এবং কম দ্রবণীয় এ. এফ. এম পর্যায়টি অগ্রাধিকারের সাথে অধঃক্ষেপিত হয়। যদি গ্রীষ্মে গরম আবহাওয়ার কারণে কংক্রিট ঢেলে দেওয়া হয়, বা কংক্রিটের উপাদান বা কাঠামোটি বিশাল হয় এবং এর অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা 65 ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করে, তবে এট্রিঙ্গাইট তৈরি হয় না, তবে কেবল এএফএম হয়। যখন কংক্রিট সেট এবং শক্ত হয়ে যায়, এটি আবার পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় শীতল হয়ে যায়। স্থাপন করার পরের মাসগুলিতে বা বছরগুলিতে, কংক্রিট খনিজ পর্যায় রূপান্তর এবং আয়তনের পরিবর্তনের সাথে ধীরে ধীরে রাসায়নিক বিক্রিয়ার শিকার হয়। পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় ফিরে, এ. এফ. এম ইট্রিঙ্গাইটের চেয়ে বেশি দ্রবণীয় হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হয় যখন ইট্রিঙ্গাইট ধীরে ধীরে স্ফটিকীভূত হয়। এই ধীর রূপান্তর বিক্রিয়াটি বিলম্বিত ইট্রিঙ্গাইট গঠন (ডিইএফ) নামে পরিচিত এবং পরিকল্পিতভাবে এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারেঃ (বিলম্বিত ইট্রিঙ্গাইট গঠনঃ ডিইএফ বিক্রিয়া) এট্রিঙ্গাইট এএফএম পর্যায়ের চেয়ে বড় আয়তন দখল করে এবং অ্যাসিকুলার সূঁচের আকারে স্ফটিকায়িত হয়। এই বিক্রিয়াটি বিস্তৃত এবং ক্রমবর্ধমান ইট্রিঙ্গাইট স্ফটিক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়ে গেলে ছোট কংক্রিটের ছিদ্রগুলিতে একটি বিশাল স্ফটিকীকরণ চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ফলস্বরূপ, শক্ত সিমেন্ট পেস্ট (এইচসিপি) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসার্য চাপের কাছে জমা হয় এবং কংক্রিট ম্যাট্রিক্সের অভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণের কারণে ফাটল শুরু হয়। প্রাথমিক এট্রিনজাইটের বিপরীতে প্রাথমিকভাবে গঠিত হয় যখন কংক্রিট শক্ত হওয়ার আগে প্লাস্টিকের অবস্থায় থাকে, শক্ত কংক্রিটের মধ্যে ডিইএফ প্রতিক্রিয়া কংক্রিটের কাঠামো এবং উপাদানগুলির জন্য খুব ক্ষতিকারক হতে পারে, সম্ভাব্যভাবে তাদের কাঠামোগত অখণ্ডতা এবং স্থিতিশীলতার সাথে আপস করে। শেষ পর্যন্ত, ডিইএফ কংক্রিটের কাঠামো ধ্বংসের কারণ হতে পারে। পিএইচ-এর প্রভাব উচ্চ পিএইচ-এ, দ্রবীভূত অ্যালুমিনেট এবং ক্যালসিয়াম আয়নগুলির উপস্থিতিতে, ইট্রিঙ্গাইটকে এ. এফ. এম-সালফেটে রূপান্তরিত করা হয়ঃ উচ্চ পিএইচ-এ এ এ. এফ. টি-কে এ. এফ. এম-এ রূপান্তরিত করার পদ্ধতিগতভাবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারেঃ বিপরীত প্রতিক্রিয়া তখনও ঘটতে পারে যখন উচ্চ ক্ষারযুক্ত কংক্রিট (এন. এ. ও. এইচ/কে. ও. এইচ, হিসাবে প্রকাশ করা হয়) জল দ্বারা নিঃসৃত হয়ঃ এ. এফ. এম আবার এ. এফ. টি বা এট্রিঙ্গাইটে রূপান্তরিত হয়। কংক্রিটের ছিদ্রগুলিতে ইট্রিঙ্গাইটের ছোট সূঁচের ধীর স্ফটিক বৃদ্ধি কংক্রিট ম্যাট্রিক্সের ভিতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ফটিকীকরণ চাপ প্রয়োগ করতে পারে। এই বিক্রিয়াটি বিস্তৃত এবং কংক্রিটের কাঠামো এবং উপাদানগুলির জন্য খুব ক্ষতিকারক হতে পারে। ক্রমাগত জলে নিমজ্জিত বিশাল কংক্রিট কাঠামোতে ডিইএফ-এর ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য এবং ক্ষার নিঃসরণ (সেতুর স্তূপ, তালা, স্লুইস, বাঁধ) সাপেক্ষে, নির্বাচিত সালফেট প্রতিরোধী (এসআর) সিমেন্টের জন্য একটি কম উপাদানও একটি পছন্দসই বৈশিষ্ট্য। কংক্রিটের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সালফেট আক্রমণ শক্ত সিমেন্টের পেস্টে ইট্রিঙ্গাইটের গঠন একটি অভ্যন্তরীণ বিস্তৃত রাসায়নিক বিক্রিয়া যা কংক্রিটের মারাত্মক অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে। দুটি প্রধান ধ্রুপদী রূপ হল অভ্যন্তরীণ সালফেট আক্রমণ (আই. এস. এ), যা বিলম্বিত ইট্রিঙ্গাইট গঠন (ডি. ই. এফ) নামেও পরিচিত, যা ইতিমধ্যেই বর্ণিত হয়েছে, এবং বাহ্যিক সালফেট আক্রমণ (ই. এস. এ) যখন কংক্রিট সালফেটের বাহ্যিক উৎসের সংস্পর্শে আসে, যেমন দ্রবীভূত সালফেট কখনও কখনও সরাসরি মাটি বা ভূগর্ভস্থ সিক্ত শিলাস্তরে উপস্থিত থাকে, বা পাইরাইট জারণ দ্বারা উত্পাদিত হয় (অ্যাসিড খনি নিষ্কাশন দেখুন)। ই. এস. এ-তে, অথবা যখন পাইরাইট জারণ কখনও কখনও দূষিত সমষ্টিতে জড়িত থাকে, এট্রিঙ্গাইট স্ফটিকীকরণের পাশাপাশি, চূড়ান্ত অবক্ষয় পর্যায়ে প্রচুর জিপসাম () তৈরি হতে পারে। ই. এস. এ-র একটি কম প্রচলিত, কিন্তু খুব গুরুতর রূপ হল সালফেট আক্রমণের (টি. এস. এ) থমাসাইটিক রূপ যখন কার্বনেট, আয়ন বা কার্বনেটের সমবর্তী উপস্থিতিতে কংক্রিট সালফেটের বাহ্যিক উৎসের সংস্পর্শে আসে। এটি খনন কাজের মাধ্যমে বায়ু অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসা কাদামাটি গঠনে বিশেষভাবে ঘটে এবং যেখানে পাইরাইট জারিত হয়েছে। পাইরাইট জারণ দ্বারা উত্পাদিত সালফিউরিক অ্যাসিড () পার্শ্ববর্তী কাদামাটিতে বা সরাসরি কংক্রিটের সমষ্টিতে উপস্থিত কার্বনেটগুলিকে দ্রবীভূত করে, যা এই অত্যন্ত ক্ষতিকারক প্যাথলজির জন্য প্রয়োজনীয় দুটি প্রধান উপাদানকে মুক্ত করে। প্রচলিত ই. এস. এ-র বিপরীতে, ইট্রিঙ্গাইট সূঁচ হিসাবে কোনও বিস্তৃত পর্যায় তৈরি হয় না, তবে থমাসাইট (), যা ক্যালসিয়াম সিলিকেট হাইড্রেট (সি-এস-এইচ, শক্ত সিমেন্ট পেস্টের "আঠালো") গ্রহণ করে, যা শেষ পর্যন্ত সিমেন্ট পেস্টের বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত করে। সবচেয়ে গুরুতর ক্ষেত্রে, কংক্রিট আক্রান্ত টিএসএ একটি সাধারণ বেলচা দিয়ে বা এমনকি হাত দিয়ে খনন করা যেতে পারে। থমাসাইট ইট্রিঙ্গাইট (এ. এফ. টি) সহ একটি অবিচ্ছিন্ন কঠিন-দ্রবণ সিরিজ গঠন করে। প্রকৃতপক্ষে, অন্য একটিতে এর রাসায়নিক গঠনের অভিব্যক্তি যত সহজে দেখা যায়, তার সমতুল্য, এর স্ফটিক জাল এট্রিঙ্গাইটের সাথে আইসোস্ট্রাকচারাল এবং একটি অস্বাভাবিকভাবে হেক্সাকোর্ডিনেটেড সিলিকেট অ্যানায়ন অষ্টতলকীয় অবস্থানে একটি অ্যালুমিনেট অ্যানায়নের জায়গা নিতে পারে, যতক্ষণ না অন্য আয়ন বৈদ্যুতিক চার্জের পার্থক্যের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়। যদিও, এট্রিনজাইটের (এ. এফ. টি) অনুপস্থিতিতে থমাসাইট কম তাপমাত্রায় একা বিকশিত হতে পারে, এইভাবে এমনকি সালফেট-প্রতিরোধী সিমেন্টের (এস. আর0 সিমেন্ট ছাড়া), এট্রিনজাইটের (এ. এফ. টি) উপস্থিতি থমাসাইট স্ফটিকীকরণের জন্য একটি স্ক্যাফোল্ড (টেমপ্লেট, চ্যাপেরোন) হিসাবে কাজ করে এবং তাই হেটেরো-এপিট্যাক্সি দ্বারা এর গঠনকে সমর্থন করে। সালফেট আক্রমণ প্রতিরোধ ইট্রিঙ্গাইট গঠনে বিলম্ব (ডিইএফ; সমার্থকঃ অভ্যন্তরীণ সালফেট আক্রমণ, আইএসএ) হ্রাস করতে এবং আদর্শভাবে এড়াতে বেশ কয়েকটি সতর্কতা অবলম্বন করা যেতে পারেঃ কংক্রিটের অভ্যন্তরে সর্বাধিক তাপমাত্রা 65 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে বজায় রাখা, তবে এই সংকটপূর্ণ প্রান্তিক তাপমাত্রা কংক্রিটের ছিদ্র জলের পিএইচ-এর উপরও নির্ভর করে, তাই 60 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কম তাপমাত্রার পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট একটি মোটা গ্রানুলোমেট্রি আকারের, বা আরও ভাল, ব্লাস্ট ফার্নেস স্ল্যাগে (বিএফএস) উচ্চ উপাদান সহ উপযুক্ত ধাতব সিমেন্টের পছন্দ, এবং তাই পোর্টল্যান্ড ক্লিঙ্কারের কম উপাদান, তাপমাত্রা যথেষ্ট কম রাখার একটি উপায় হতে পারে। ধাতব সিমেন্ট হল সুপ্ত জলবাহী বাঁধাই এবং ধীর সেটিং সিমেন্ট। তাদের কম তাপ উৎপাদন এবং দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাদের তাপ উৎপাদন ছড়িয়ে দেওয়ার দ্বৈত সুবিধা রয়েছে। যদি গ্রীষ্মে পরিবেষ্টনের তাপমাত্রা খুব বেশি হয়, তবে কোনও কংক্রিট ঢালাইয়ের অনুমতি দেওয়া হয় না, বা মরুভূমির পরিস্থিতিতে বরফ এবং ঠান্ডা সমষ্টি সহ কংক্রিট তৈরির মতো বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কম ক্ষারযুক্ত (<0.60 ওয়াট) সিমেন্ট নির্বাচন করা হচ্ছে। % ইউরোপীয় সিমেন্টের নিয়ম EN 197 অনুযায়ী)। একটি সালফেট-প্রতিরোধী (এস. আর) সিমেন্ট বেছে নেওয়া যার পরিমাণ 3 ওয়াট কম। % ইউরোপীয় সিমেন্টের নিয়ম EN 197 অনুসারে), অথবা সর্বনিম্ন সম্ভাব্য উপাদান সহ (আদর্শভাবে 0 ওয়াট। %)। বিশাল কংক্রিট কাঠামোর জন্য যার কেন্দ্রে তাপমাত্রা সম্ভবত সিমেন্ট সেটিং এবং শক্তকরণের সময় 65 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হবে এবং উপরন্তু জলের নিচে নিমজ্জিত হবে বা ক্ষার লিচিংয়ের সংস্পর্শে আসবে, বিলম্বিত ইট্রিঙ্গাইট গঠন এড়ানোর বা হ্রাস করার একমাত্র কার্যকর সমাধান হল সিমেন্ট ক্লিঙ্কারের ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট পর্যায়টি নির্মূল করা, বা এর বিষয়বস্তু ব্যাপকভাবে হ্রাস করা। একই সাথে, এটি ক্লিঙ্কারের খুব এক্সোথার্মিক হাইড্রেশন প্রতিক্রিয়ার কারণে সিমেন্ট ফ্ল্যাশ সেটিংয়ের ঝুঁকি এড়াতে তার গ্রাইন্ডিংয়ের সময় জিপসামের পরিমাণ সীমিত করাও সম্ভব করে তুলবে। সিমেন্টের মধ্যে উপস্থিত প্রধান অপরাধী পর্যায়টি অপসারণের মাধ্যমে ডিইএফ-এর মূল কারণটি নির্মূল করা হল ডিইএফ (আইএসএ) থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়। একই সতর্কতা প্রচলিত বাহ্যিক সালফেট আক্রমণ (ই. এস. এ) প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যখন কংক্রিট জলের উপস্থিতিতে সালফেটের বাহ্যিক উৎসের সংস্পর্শে আসে। যাইহোক, এই সতর্কতা থমাসাইট (টিএসএ) গঠনের ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে দূর করার জন্য অপর্যাপ্ত কারণ এই পরেরটি এখনও সালফেট-প্রতিরোধী সিমেন্ট দিয়ে তৈরি কংক্রিটের বিকাশ ঘটাতে পারে, যদিও আরও কঠিন। পরিশেষে, একটি শেষ অবলম্বন হিসাবে, কিন্তু নিমজ্জিত কংক্রিট কাঠামোর জন্য চ্যালেঞ্জিং, যখন কংক্রিটের জন্য ক্ষতিকারক বিস্তৃত অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াগুলির বিকাশ রোধ করা সম্ভব হয়, তখন সর্বদা জলের সাথে কংক্রিটের যোগাযোগ হ্রাস করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আরও পড়ুন রেফারেন্স ব্রাউন, পি. ডব্লিউ। ; টেলর, এইচ. এফ. ডব্লিউ। (1999)। বাহ্যিক সালফেট আক্রমণে ইট্রিঙ্গাইটের ভূমিকা। সালফেট আক্রমণ প্রক্রিয়া, কংক্রিটের উপাদান বিজ্ঞান। আমের। সিরামিক সোসাইটি, ওহিও, 73-97। বাহ্যিক সংযোগ অ্যালুমিনিয়াম যৌগ সিমেন্ট কংক্রিট হাইড্রেট আয়রন যৌগ আয়রন (III) যৌগ সিলিকেট সালফেট খনিজ সালফেট